( 658 ) 



» Le phosphure de nickel ainsi préparé correspond à la formule Ni' P. Il est cris- 

 tallisé en aiguilles très brillantes d'un gris clair. Densité à i5°=6,3. De même que le 

 phosphure de fer il est inattaquable par les acides, sauf par le mélange d'acide azotique 

 et d'acide (luorhydrique. 



» Phosphure de cobalt Ce- P. — Le phosphure de cuivre et la limaille de cobalt 

 sont mélangés dans les mêmes proportions que dans le cas du nickel et du fer. La 

 marche de l'expérience est identique, et l'on obtient un culot métallique à cassure 

 cristalline. 



)> L'acide azotique dissout complètement la matière et nous avons dû employer, 

 pour isoler les cristaux, de l'acide azotique dilué au \ dont nous avons prolongé l'ac- 

 tion jusqu'à ce qu'il n'enlève plus de cuivre. 



« Ce phosphure de cobalt a pour formule Co-P. Il se présente en petites aiguilles 

 en tout semblables à celles du phosphure de nickel. Densité à 15°= 6, 4- 



» L'acide azotique concentré dissout ce phosphure qui s'attaque en outre lentement 

 par l'acide chlorhydrique et l'acide sulfurique. 



» Phosphure de chrome CrP. — Les proportions de chrome (') et de phosphure de 

 cuivre utilisées sont les mêmes que précédemment. On a également chauffé pendant 

 quatre minutes avec un courant de goo ampères sous 45 volts. 



» La masse métallique retirée du creuset est assez friable et à texture cristalline. 

 L'acide azotique concentré nous a permis d'isoler un phosphure de chrome de for- 

 mule CrP. Ce corps se présente en cristaux gris terne, insolubles dans les acides, sauf 

 dans le mélange nitrique fluorhydrique. Leur densité à i5° est 5, 71. 



» En résumé, nous avons pu préparer par l'action du phosphure de 

 cuivre fondu au four électrique, sur le fer, le nickel, le cobalt et le chrome, 

 des phosphures de ces métaux répondant aux formules suivantes : Fe^P, 

 Ni=P, Co^îp, CrP. 



» Ces composés avaient été obtenus antérieurement par d'autres pro- 

 cédés, mais leurs conditions de formation et de stabilité étaient, à notre 

 avis, insuffisamment établies. Nous devons les considérer comme les com- 

 posés phosphores de ces métaux stables à la température d'ébuUition du 

 cuivre. » 



(') Le chrome que nous avons employé a été préparé par le procédé indiqué par 

 M. Moissan, Le four électrique, p. 206. 



